514 DES COMBINAISONS 
L'action de lacide chlorhydrique concentré permet d'isoler 
avec facilité les cristaux de spinelle. On concasse la matière en 
petits fragments et on la traite à chaud par l'acide chlorhydrique 
plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que la liqueur acide n’entraine 
plus rien. On enlève ainsi une certaine quantité de magnésie et un 
peu d’alumine. 
La densité de la matière inattaquée par l'acide chlorhydrique, 
prise sur 08,846 de cristaux, a été trouvée de 3,548 à 22°, On a 
vu plus haut que la densité du spinelle naturel est comprise entre 
3,523 et 3,585. 
Analyse. — Une certaine quantité de la même matière a été por- 
phyrisée dans un mortier d'acier. La poudre obtenue par décan- 
tation a été traitée par l'acide chlorhydrique pour dissoudre le fer 
provenant du mortier. 
L'analyse a été faite sur 08,603 de cette poudre purifiée et 
desséchée, en la fondant dans un creuset de platine avec 38° de 
sulfate de potasse cristallisé!, auquel on a ajouté quelques gouttes 
d'acide sulfurique pur. Le creuset est resté chauffé au rouge pen- 
dant une heure et demie. On y ajoutait de temps en temps quel- 
ques gouttes d'acide sulfurique pur ; en reprenant par l'eau, tout 
s'est dissous. On a ajouté de l'acide chlorhydrique en assez grand 
excès, puis de lammoniaque. L'alumine et l'oxyde de chrome se 
sont précipités, entrainant une proportion notable de magnésie, 
malgré la grande quantité de sels ammoniacaux qui existaient dans 
la dissolution. La liqueur ammoniacale a été mise de côté. Quant 
au précipité d’alumine , 1l a été dissous sur le filtre même par de 
l'acide chlorhydrique étendu et chaud, puis la liqueur acide a été 
traitée par un excès de potasse qui a redissous la majeure partie de 
l’alumine, mais il en est resté dans le précipité formé de magnésie 
et d’une petite quantité d'oxyde de chrome. La liqueur potassique a 
été mise de côté. Le précipité a été redissous dans l'acide chlorhy- 
drique et la liqueur traitée de nouveau par lammoniaque. Le pré- 
* Le bisulfate de potasse du commerce contient généralement de l'alumine et du 
fer. 
